SUR L'HIST. NATURELLE FT LES ARTS. lo; 

 cJiarbon ; j'ai donne enfuite un degre de feu alTez forr pour faire enrrer 

 I'or en fufion i il s'eft degage pendant I'operarion beaucoup de vapeurs 

 de phofphore; mais tout celui qui a ete produit ne s'eft point dilTipe. 

 Une petite quantite s'eft unie a lot; I'on con^oit facilement que ledegre 

 de chaleur qui charge J'acide phofphorique en phofphore, fait audi 

 entrer I'or en fufion , & c'eft de cette circonftance particuliere que 

 depend la combinaifon ; I'or s'etoit reuni au fond du creiifet, il ne con- 

 fervoit point fon etat naturel. II etoit plus blanc, & il fe brifoit fous le 

 marteau : il avoit aufti une apparence criftalline. L'augmentation du 

 poids n'eft pas confiderable , & elle varie, parce que le phofphore quitte 

 I'or afTez facilement : & fi I'on continuoit long-tems le feu. Ton trou- 

 veroit I'or au fond du creufet fans aucune alteration. 



J'ai expofe fur une coupelle placee dans une moufla ardente vingt- 

 quarre grains d'or phofphore que j'ai obtenu par le precede que je viens 

 de decrire ; fon poids a diminue d'un grain , & le bouton d'or reliant 

 avoit la couleur particuliere a ce metal. 



P Inline phofpkoree , 



Un melange d'une once de plarine , dune once de verre phofpho- 

 rique & d'un gros de charbon en poudre , ayant ece mis dans un creufet, 

 & le tout recouvert d'un peu de poudre de charbon , j'ai donne un deizre 

 de feu a-peu-pres celui qui auroit fait entrer I'or en fufion, & je I'ai 

 continue pendant une heure ; ayant enfuite cafTe le creufet, j'y ai trouve 

 au-deffous d'un verre noiratre,un petitculot)d'un blanc argentin qui pefoit 

 plus d'une once , & qui dans fa partie inferieure ofFroic des criftaux de la 

 meme (ubftance qui etoient bien determines ; leur figure etoit un cube 

 parfait ; j'ai reirere plulieurs fois la meme experience , & j'ai conftamment 

 obtenu d'un melange de douze onces de platine, de douze gros de poudre 

 de charbon & de douze onces de verre phofphorique un culot bien net 

 pefant douze onces cinq gros. 



La platine ainfi alliee au phofphore eft tr&s-aigre & d'une afTez grande 

 durete, faifant feu fous le briquet; elle n'eft plus fenfible a I'aiflion du 

 barreau aimante, & lorfqu'on j'expofe a nud a un feu capable de la tenir 

 en fufion elle laiffe echapper le phofphore qui lui etoit uni , & ceiui-ci 

 vient bruler a fa furface. Le degre de feu qu'il faut employer doit etre 

 inferieur a celui qui fait entrer I'argent en fufion ; j'en ai expofe au feu 

 dans un fourneau de coupelle fur des tejl de porcelaim , & j'ai obferve 

 que le phofphore uni ainfi a la platine , & qui a la faveur de la chaleur 

 s'en feparoiten brialant, laifToit toujour? un verre noir qui entouroit la 

 fubftance metallique ; la couleur du verre eft due au fet contenu dans la 

 platine , & en continuant de I'expofer au meme feu en employant de 

 nouveaux tejl de porcelaine , les dernieres portions de verre que j'obte- 

 Tome XXXir , Pan. I , i-jS^. MARS. Bba 



